22 XLVU. o. Šule: 



kysličníků dusíku pečováno rozžhavenou spirálou sítí měděných v al- 

 koholu vyredukovaných i kovovou mědí v proudu svítiplynu vyredu- 

 kovanou. Dusík unikající jímán nad louhem sodnatým v azotometru 

 Knappově. Výsledky tří pokusil byly tyto: 



XXII. Superoxyd z r. 1892. Po dvou letech analysován. 0'7695 g 

 látky poskytlo 8-70 cm^ dusíku za teploty 19^0 a tlaku (red.) 74*85 

 cm, což jest 0*00983 g dusíku čili 1'28^Jq. 



XXIIL Superoxyd týž za stejných podmínek analysován, 0*7902 g 

 látky poskytlo 9*50 cm^ dusíku za teploty 18*^2 a tlaku (red.) 74*80 cw, 

 což jest 0*01095 g dusíku čili -?-577o. 



XXIV. Superoxyd z r. 1894. Po V2 i^'oku analysován. 1*3286 g 

 látky poskytlo 15*00 cm^ dusíku za teploty 20^0 a tlaku 74*96 cm, 

 což jest 0*01665 g dusíku čili 1-25'' j^. 



Střed všech tří mezi sebou shodných určení jest 



]^ - l-30'^/o. 



Ze souhlasu analys patrno, že obsah dusíku v superoxydu jest 

 veličinou stálou, ať už dusík ten připoután jest tam způsobem jakýmkoli. 



Množství dusíku v superoxydu stříbra lze určiti ještě jiným způ- 

 sobem. Zbývá totiž, jak již vylíčeno po prvém stadiu rozkladu na- 

 hnědlý prášek, který považován za směs či sloučeninu kysličníku stří- 

 brnatého s dusičnanem stříbrnatým. Ať jest tomu jakkoli, lze z prášku 

 toho dostatečně dlouhým účinkem horké vody vyprati dusičnan stříbr- 

 natý, a určením stříbra v těch roztocích jest určen zároveň dusík 

 v původním preparátu. Z této, i z jiných příčin objevilo se nutné po- 

 drobnější studium toho zbytku, jehož výsledek nyní bude sledovati. 



5. Zbytek po prvém stadiu rozkladu. 



Ježto ve zbytku tomto zůstává veškeré stříbro superoxydu, lze 

 ze ztráty na váze při prvém stadiu rozkladu vypočísti přímo obsah 

 stříbra procentuálný tohoto zbytku. Číselná data poskytují uvedené 

 analyse. 



I plyne z nich, přijmeme-li za základ počtu obsah stříbra v pů- 

 vodním superoxydu Ag = 79*907o : 



XXV. 0'2239 g superoxydu, jenž obsahuje 0*1789 g stříbra, po- 

 skytlo 0*2059 g zbytku. Obsahuje tedy zbytek 8^*8P7o M'- 



XXVI. 0*2489 g superoxydu, jenž obsahuje 0*1988 g stříbra, po- 

 skytlo 0*2303 g zbytku. Obsahuje tedy zbytek 8^*54 7^ Ag. 



XXVII. 0*3459 g superoxydu, jenž obsahuje 0*2763 g stříbra, 

 poskytlo 0-3194 g zbytku. Obsahuje tedy zbytek 86-52^1^ Ag. 



